435 



jetzt hat er einige Metalle noch genauer untersucht, so dass sich fol- 

 gende Spannungsreihe ergiebt 





Ort in der Spanhungsreihe 



Namen der 

 Metalle 



Oberfläche 

 polirt gefeilt 



Aluminum 



220 



209 



Zink 



200 



192 



Kadmium 



181 



175 



Thallium 



— 



— 



Blei 



156 



151 



Zinn 



149 



145 



Antimon 



131 



131 



Wismuth 



130 



118 



Neusilber 



125 



— 



Messing 



122 



— 



Quecksilber 



119 



— 



Eisen 



116 



— 



Stahl 

 Gusseisen 



fll6— 108i 



( ) 



— 



Kupfer 



100 



— 



Gold 



90 



— 



Thalladium 



85 



— 



Silber 



82 



— 



Coke 



78 



— 



Platin 



77 



— 



(Der Ort des Thalliums ist aus seinem Verhalten gegen Wasser er- 

 mittelt worden). Darauf giebt der Verf. das Verhalten des Wassers 

 gegen Kupfer, Platin', Silber, Gold, Palladium, Neusilber, Messing, 

 Eisen, Wismuth, Antimon, Zinn, Blei, Kadmium, Zink, Aliminium, 

 Kohle und Thallium an, wenn diese Metalle frisch polirt oder ge- 

 feilt oder nachdem sie schon eine Zeit lang der Luft ausgesetzt ge- 

 wesen sind mit Wasser in Berührung gebracht werden. Es ergiebt 

 sich, dass das Wasser gegen sämmtliche frisch geputzte Metalle eine 

 Spannung von ungefähr -j- 0,14 hat, wobei die Spannung zwischen 

 Zink und Kupfer als Einheit angekommen ist; beim Oxydiren der 

 Metalle wird diese Spannung geringer, ja sogar negativ, und zwar 

 um so schneller, je näher das Metall an dem positiven Ende der Span- 

 nungsreihe ist; auf gefeilten Oberflächen wirkt der Sauerstoff auch 

 schneller als auf polirten; es kann sogar vorkommen, dass die Span- 

 nung schon während des Eintauchens negativ wird. Meist wächst die 

 negative Spannung bis zu einem Maximum auf dem sie stehen bleibt. 

 — (Math. Clnsse der Königl. Sächsischen Gesellsch. d. Wiss. 1864; 

 und im ausführl. Auszuge Pogg. Ann. CXXVI, 286—298.) Schhg. 



